( 303) 
de bismuth dans la Corrèze; j'ai indiqué les conditions géologiques de ce 
gisement, la nature des substances minérales qu'il renferme et le procédé 
métallurgique suivi pour l'extraction du métal. Je me propose de donner 
maintenant la description de quelques-uns des minéraux que j'ai trouvés 
dans les fouilles, et notamment de ceux qui renferment du bismuth ou du 
tungstène. Ils diffèrent à plusieurs égards des espèces les plus analogues 
signalées dans d’autres localités. | 
» Bismuth sulfuré. — Le bismuth sulfuré de Meymac se distingue du 
sulfure ordinaire que l’on est accoutumé à voir dans les collections (bismu- 
thine) par une couleur gris de plomb légèrement bleuâtre, qui lui donne 
quelque peu l’apparence de l’antimoine sulfuré. Sa texture est fibreuse, 
fréquemment rayonnée, mais elle est en même temps lamelleuse, grâce à 
l'existence d’un clivage facile et qui présente un éclat métallique assez vif, 
Ce minéral se casse aisément suivant une seconde direction sensiblement 
inclinée sur la première; mais cette cassure est irrégulière, d'aspect fibreux 
et trop terne pour que l’on puisse mesurer exactement l'angle des deux 
surfaces. On peut enfin produire un troisième clivage perpendiculaire aux 
deux précédents et qu’il est naturel de regarder comme parallèle à la base 
du prisme. On remarque fréquemment, à la surface des masses bacillaires 
de bismuth sulfuré, des stries très-apparentes, correspondant à des tronca- 
tures sur les arêtes de la base. 
« Le poids spécifique du minéral pur est de 6,60 : il fond à la flamme d’une bougie, au 
chalumeau et sur le charbon; il donne rapidement un globule incandescent qui projette 
des étincelles et laisse un oxyde fondu d’un jaune brun; il n’est pas sensiblement attaqué 
par l'acide chlorhydrique, mais il l’est très-facilement et avec effervescence par l'acide 
azotique. j se 
» Sa composition est la suivante : 
PO nr ce LAS ds Et: AIN A .. 78,40 
Or NE ce E pe 0,75 
Cuivre... .., RE TT DE E 0,40 
TR RS CRT E RER. D CT 0,53 
Antibes caan Pre Fe pe í 0,85 
Ārsepit e ox A E E LES E S 3,10 
Soulire. eh 14,25 
en CU Re EI D NT * . 0,90 
9915 
Le minéral ne renferme ni tellure, ni sélénium ; quelques échantillons présentent des traces 
de cobalt = 
» Ces résultats, confirmés par une série d'analyses faites sur des échan- 
